CMP16E parameters vs irradiation in 63.3 MeV proton beam UC Davis March 2000

0.96

0.98 1 1.02

1.04

1.06

1.08 1.1 1.12

1.14

1 10 10^2 10^3 Time,sec

I(t)/I(0)

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99 1 1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1 10 10^2 10^3 Time,sec

Vd(t)/Vd(0)

CMP16E parameters vs irradiation in 63.3 MeV proton beam UC Davis March 2000

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99 1 1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1 10 10^2 10^3 Time,sec

Va(t)/Va(0)

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99 1 1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1 10 10^2 10^3 Time,sec

Vc(t)/Vc(0)